2 1 
Dauer. Zirbelkiefer von hohem Standorte und en<>*- 
o 
ringigem Jahrringbau, gehört zu den dauerhaftesten Hölzern 
(Gay er), es wird dem Lärchenholze gleichgestellt, der 
Splint verfällt den Kerfen (Nördlinger). 
Eigenthümlichkeiten. Es gehört zu den leichtesten 
Hölzern, ist weich und ziemlich leichtspaltig, schneidet sich 
namentlich im grünen oder nassen Zustande sehr gleich- 
mässig, schwindet wenig und nimmt schöne Politur an. 
Verwendung. Bau- und Möbeltischler-, Drechsler-, 
besonders aber Schnitzerholz. Es ist wenig* geeignet als 
Constructionsholz, aber die Feinheit und Gleichheit seines 
Gefüges macht es sehr brauchbar für die Tischlerei und ins- 
besonders zu einem der vorzüglichsten Llölzer für die 
Sculptur (Tirol). Es liefert ausgezeichnete Schindel (Mathieu), 
diese Verwendung* ist aber mit Rücksicht auf den hohen 
Werth als Schnitzholz unverantwortlich. Brennt rasch, mit 
heller Flamme, aber ohne bedeutende Heizkraft (Nördling*er). 
Tafel 7. 
Pinus Strobus L. 
( Weymouthskiefer.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des breiten 
Splintes gelblichweiss, des Kernholzes röthlichg*elb bis roth- 
braun (Plartig*), Anatomie wie Pinus Cembra (Moeller). 
Dichte. Mittelzahlen nach Nörclling'er: Grüngewicht 
073, lufttrocken 0*411. 
Saftgehalt 0*384. 
Schwindung. Längenholz 0*040 bis 0*160, Querholz 
in der Richtung der Jahresringe 1*3—5*0° 0 , in der Richtung 
der Spiegel 0*2—2* 7°/ 0 (Karmarsch). 
Quellung bis zur vollständigen Sättigung* mit Wasser 
in der Länge auf 0*160%, im Radius auf 1*80%, in der Sehne 
auf 5’oo% (Laves). 
